PROYECTO  de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -056-SCT2 -2015, Para durmientes de madera.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes.  
YURIRIA MASCOTT PÉREZ, Subsecretaria de Transporte y Presidenta del Comité Consultivo Nacional 
de Normalización de Transporte Terrestre, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 fracciones I, 
VII, VIII y XII de la Ley Orgánica de la Administraci ón Pública Federal; 38 fracción II, 40 fracción XVIII, 41, 43, 
45, 47 y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28¸ 80 y 81 del Reglamento de la Ley 
Federal  sobre Metrología y Normalización; 6 Bis fracción I y 28 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; 
36 y 42, fracciones I y IV del Reglamento del Servicio Ferroviario; 1o., 2o.  fracciones III y XVIII, 6o.  fracción XIII 
y 23 fracciones  XVIII, XXI, XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes,  Artícul o Segundo Transitorio del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la  Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de enero de  2015, y demás ordenamientos jurídicos que resulte n aplicables.  
CONSIDERANDO  
Que el durmiente es uno de los elementos más importantes de la superestructura de la vía y en conjunto  con 
los elementos de sujeción y de apoyo. Soportan y transmiten a las capas inferiores las cargas y 
esfuerzos  longitudinales,  transversales y verticales, por lo que es necesario que los mismos se encuentren 
en condiciones óptimas.  
Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en el artículo 51 cuarto párrafo establece que 
las normas oficiales mexicanas deberán ser revisada s en forma quinquenal, a efecto de su modificación 
o cancelación. En este sentido una vez efectuada la revisión correspondiente, se determinó conveniente 
la actualización de las especificaciones establecidas en la NOM -056-SCT2 -2000.  "Para durmientes de 
madera", publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 2 de mayo de 2001.  
Que habiendo cumplido el procedimiento que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
y su Reglamento, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transp orte Terrestre, en su tercera  Sesión 
Ordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2015, tuvo a bien aprobar el Proyecto de Norma Oficial  Mexicana 
PROY -NOM -056-SCT2 -2015.  "Para durmientes de madera".  
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 de su Reglamento, se ordena su publicación, para que en un plazo de 60 días 
naturales  contados a partir de su fecha de publicación,  los interesados presenten comentarios al Comité 
Consultivo  Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, así mismo durante ese  lapso la manifestación a 
que se  refiere el artículo 45 de la citada Ley, estará a disposición del público para su consulta en el domicilio 
del Comité, ubicado en Calzada de las Bombas 411, colonia los Girasoles,  código  postal 04920,  2do. piso, 
Ciudad  de México, teléfono: (55) 5723 -9300 extensiones: 19030 y/o 19043; y los correos 
electrónicos:pvacio@sct.gob.mx  y emunozse@sct.go b.mx.  
Atentamente  
Ciudad de México, a 16 de agosto de 2016. - La Subsecretaria  de Transporte  y Presidenta  del 
Comité  Consultivo Nacionalde Normalización  de Transporte Terrestre,  Yuriria Mascott Pérez .- Rúbrica.  
PROYECTO  DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -056-SCT2 -2015  "PARA DURMIENTES  DE 
MADERA"  
PREFACIO  
En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes Dependencias 
del Ejecutivo Federal, Organismos Descentralizados e Instituciones de Enseñanza Superior:  
  Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
o    Dirección General de Servicios Técnicos.  
o    Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).  
  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
  Administradora de la vía corta TijuanaTecate.  
  Cámara Nacional de la Industria Forestal  
  Comisión Nacional Forestal.    
  Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.  
  Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.  
  Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V.  
  Ferrocarriles Suburbanos, S .A.P.I de C.V.  
  Ferrosur, S.A. de C.V.  
  Forestal La Reforma, S.A. de C.V.  
  Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.  
  Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.  
  Universidad Autónoma Chapingo -División de Ciencias Forestales.  
  Universidad Michoacan a de San Nicolás de Hidalgo -Facultad de Ingeniería en Tecnología de la  Madera.  
ÍNDICE  
0.    Introducción.  
1.     Objetivo.  
2.     Campo de Aplicación.  
3.     Referencias.  
4.     Definiciones.  
5.    Especificaciones.  
5.1   Procedencia Legal de la Madera.  
5.2   Dimensiones y Características Físicas.  
5.3   Especies de Maderas.  
5.4   Defectos Permisibles y Limitantes.  
5.4.1  Galerías de insectos.  
5.4.2  Nudos.  
4.4.3  Bolsas de resina.  
5.4.4  Acebolladuras.  
5.4.5  Grietas.  
5.4.6  Rajaduras.  
5.4.7  Astilladuras.  
5.4.8  Hilo desviado.  
5.4.9  Deformaciones.  
5.4.10  Presencia de corteza.  
5.4.11  Pudrición.  
5.4.12  Gema.  
5.5   Contenido de Humedad de la Madera antes de la Impregnación.  
5.6   Proceso de Impregnación.  
5.6.1  Preservador a Impregnar.  
5.6.2  Maquinado Previo.  
5.6.3  Método de Impregnación.  
5.6.4  Retención Mínima.  5.6.5  Penetración Mínima.  
  
6.     Acceso a la Planta.  
7.     Inspección y Criterios de Aceptación.  
8.     Marcado del Durmiente.  
9.     Embarque.  
10.   Documentación que debe Respaldar el Embarque.  
11.   Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC).  
11.1 Objetivo.  
11.2 Referencias.  
11.3 Definiciones.  
11.4 Disposiciones Generales.  
11.5 Procedimiento.  
11.6 Evaluación de Conformidad de Seguimiento.  
12.   Vigilancia.  
13.   Sanción.  
14.   Bibliografía.  
15.   Concordancia con Normas Internacionales.  
16.   Vigencia.  
17.   Transitorios.  
Anexos I, II, III  
0. Introducción  
La necesidad de contar con un  elemento que  cumpla satisfactoriamente  con las funciones de mantener 
el escantillón de la vía, la transmisión  de las cargas y los esfuerzos del riel al balasto, pero además con una  larga 
duración en condicionesóptimas, condujo a la emisión  de la Norma Oficial Mexicana, 
que especifica  las características, propiedades, proceso de impregnación y condiciones de entre ga que 
deben  cumplir  los proveedores  de durmientes  de madera  impregnados  para el sistema de transporte ferroviario 
en la  República  Mexicana.  
La presente Norma Oficial Mexicana define las condiciones y procesos que deben cumplir los durmientes  de 
madera, co mo son manufactura, impregnación, inspección, aceptación y embarque, para garantizar que 
el durmiente de madera impregnado reúna las exigencias de resistencia y durabilidad requeridas para 
su utilización en el sistema de vías en la  República  Mexicana.  
1. Objetivo  
Establecer  los valores  mínimos  de las propiedades  físicomecánicas,  requisitos  de 
impregnación,  defectos  permisibles  ylímites  que deben  cumplir  los durmientes  de 
madera,  además  de otras  disposiciones  establecidas  en esta norma  parainstalarse en vías del sistema 
ferroviario en la República Mexicana.  
2. Campo  de aplicación  
Las especificaciones  indicadas  en esta Norma Oficial  Mexicana  son aplicables  a todos los durmientes 
de madera impregnados, nacionales e importados  que serán utilizados en los diferentes tipos de vías  del 
sistema  ferroviario en la República Mexicana.  
3. Referencias  
Para la correcta aplicación e interpretación de esta Norma Oficial Mexicana, es  conveniente consultar 
las siguientes normas mexicanas:  
  NMX -C-410-ONNCCE -2000 Industria de la Construcción -Vivienda de Madera -
Retención  y Penetración  de SustanciasPreservadoras  en Madera -Métodos de prueba.    NMX -C-178-ONNCCE -2001 Industria de la Construcción Preservadores para Madera Clasificación  y Requisitos.  
  NMX -C-419-ONNCCE -2001  Industria de  la Construcción -Preservación de maderas -Terminología.  
  NMX -C-443-ONNCCE -2006  Industria  de la Construcción -Madera -Contenido de Humedad de la  
Madera -Métodos de Prueba.  
  NMX -Z-12/1-1987.  Muestreo para  la inspección  por atributos.  Parte  1: Información general y  aplicaciones.  
  NMX -Z-12/2-1987.  Muestreo  para la inspección  por atributos.  Parte  2: Métodos de muestreo, tablas  y gráficas.  
  NMX -Z-12/3-1987.  Muestreo  para la inspección  por atributo.  Parte  3: Regla  de cálculo para la  determinación de 
planes de muestreo.  
4. Definiciones  
Para la correcta interpretación  de la presente Norma Oficial Mexicana, los términos técnicos aquí 
indicados  se definen de la siguiente manera:  
Absorción. - Volumen de  solución  preservante  que ingresa  a la madera,  por unidad de volumen de 
madera  realmente impregnada. Se expresa en litros  por metro cúbico (l/m3).  
Acebolladura. - Separación  de las fibras  de la madera  entre  dos anillos  de crecimiento, siguiendo 
la circunferencia de los mismos.  
Albura. - Parte periférica  de la madera  que forma el fuste del árbol, de  color claro, constituida por 
fibras  que aún mantienensu función  de conducción.  Presenta mayor contenido de humedad y susceptibilidad 
al bio-deterioro que el duramen.  
Ancho. - Dimensión transversal del durmiente que corresponde a las caras que servirán de apoyo 
al durmiente y a los rieles de la vía.  
Arqueadura. - Deformación que puede presentar el durmiente en dirección paralela al eje de la pieza y  cuya 
flech a de deformación se manifiesta en una cara.  
Astilladura. - Separación longitudinal parcial de un grupo de fibras de la madera.  
Autoclave. - Recipiente de acero generalmente cilíndrico horizontal, con cierre hermético, donde se realiza  la 
impregnación de la m adera a presiones diferentes a la atmosférica.  
Bolsa de resina. - Hueco en la madera de los pinos conteniendo resina, originado por un daño físico en 
el tronco del árbol.  
Barrenado. - Orificio que se realiza en el durmiente para la colocación posterior de los tirafondos de  anclaje 
del riel.  
Carga. - Lote de durmientes impregnados a un mismo tiempo en la autoclave.  
Célula vacía. - Proceso de impregnación en autoclave donde se aplica una pr esión inicial seguida de 
un vacío final. Se dividen en proceso Lowry y proceso Rueping.  
Ciclo de impregnación. - Conjunto de etapas y acciones que se aplican para impregnar una carga 
de durmientes: lo forman las etapas de carga, llenado, presión, vacío y de scarga de la madera.  
Contenido de humedad. - Cantidad de agua contenida en una pieza de madera, expresada en porcentaje  en 
relación al peso de la madera anhidra.  
Corteza. - Capa de células, generalmente de color oscuro, que protege la madera del árbol de los  
agentes  atmosféricos y la deshidratación.  
Creosota. - Destilado del alquitrán de hulla bituminosa que se  separa entre los 483 k (210°C) y 628 
k (355°C)  está formada por ácidos y bases de alquitrán. Presenta un alto poder fungicida e insecticida.  
Densidad  básica. - Relación  de la masa  anhidra  de una pieza  de madera  por unidad de volumen verde.  Es la 
densidad que se utiliza para efectos de comparación y clasificación de las maderas.  
Duramen. - Porción de madera de la zona central del fuste del árbol, de col or generalmente oscuro 
y formado  por células muertas que ya no realizan funciones de conducción. Es una madera poco permeable 
y generalmente de mayor resistencia al biodeterioro que la albura.  
Durmiente aserrado. - Durmiente producido en un aserradero con s ierras fijas.  
Durmiente moto aserrado. - Se dice del durmiente elaborado con motosierra.  
Durmiente labrado. - Se dice del durmiente elaborado con hacha.  Encorvadura. - Deformación que puede presentar el  durmiente en dirección paralela al eje de la pieza y  cuya 
flecha de deformación se manifiesta en un canto o con respecto al peralte del mismo cuando está  colocado.  
Entallado. - Rebaje  que se realiza  en una cara del durmiente  donde  se colocará  la placa de asiento del riel.  
Galerías de insectos. - Orificios de uno a nueve milímetros de diámetro formados por las larvas y adultos  de 
insectos xilógafos o insectos ambrosiales.  
Hilo desviado (Hilo inclinado). - Desviación general en la dirección de las fibras de la madera respecto 
al eje longitudinal del durmiente.  
Gema. - Falta de madera en una de las orillas que forma el durmiente. La presentan los durmientes que  son 
dimensionados de trozas con diámetros reducidos o de fustes cónicos.  
Grieta. - Separación  parcial de  las fibras que forman la madera  y que no llega a afectar todo el espesor de  la 
pieza. Generalmente siguiendo la dirección de los rayos y producidas por los esfuerzos de contracción  durante 
el secado.  
Hoja de carga. - Formato de registro de todas las variables que intervienen en un proceso y ciclo 
de impregnación  como son: volumen de madera, características del 
preservador,  tiempos  y variables  del proceso  de impregnación,  así como  retención final resultante.  
Hongos. - Organismos saprófitos que se desarrollan  en la madera; pueden ser cromógenos que  únicamente 
manchan  la madera o  xilófagos, que ocasionan su pudrición.  
Impregnación. - Proceso de introducción de una solución preservante al interior de la madera.  
Incisión. - Orificios superficiales realizados a la madera para aumentar el nivel de absorción y penetración  de 
la solución preservante durante el proceso de impregnación.  
Largo. - Dimensión mayor del durmiente, en dirección paralela a la fibra.  
Lowry. - Método  de impregnación  en autoclave.  Se caracteriza  por aplicar  una etapa de inyección 
del preservador a presión se guido de un vacío final. Proceso de célula vacía.  
Maderas corrientes tropicales. - Se denomina así a las maderas duras, procedentes de 
especies  latifoliadas que crecen en las zonas trópico húmedas en el sureste de México.  
Maderas duras. - Se refiere a las maderas procedentes de  árboles de  la familia  de las angiospermas o 
de hoja ancha como los encinos y el fresno entre muchas más. Se conocen también como latifoliadas.  
Maderas  suaves. - Se refiere  a las maderas  procedentes  de árboles  de la familia de las 
gimnospermas,  como los pinos,ahuehuete y el oyamel entre varios más. Se conocen también como coníferas.  
Madera refractaria. - Madera de baja permeabilidad, difícil de impregnar y de alcanzar altos niveles 
de absorción durante el proceso de impr egnación.  
Manchas. - Alteración del color natural de la madera ocasionada por hongos cromógenos, por extractivos 
o por oxidación.  
Nudos. - Residuo de la inserción de una rama en el fuste del árbol, formado por fibras más duras, 
en dirección perpendicular a l as del resto del fuste.  
Nudo  vivo. - Nudo  formado  por una rama  cuando  ésta mantenía  actividad  fisiológica en el árbol. Nudo 
fijo que mantiene continuidad de tejido con la madera del fuste.  
Nudo muerto. - Nudo formado por el resto de una rama muerta. Nudo que no mantiene adherencia con 
la madera del fusteal presentar corteza a su alrededor  y tiende a desprenderse durante el secado.  
Nudos múltiples. - Grupo de dos o más nudos ubicados en un mismo punto del du rmiente que se forman  por 
el crecimiento en verticilos de las ramas en los pinos. Nudo de paloma.  
Penetración. - Magnitud de la profundidad que alcanza el preservador en dirección normal a las caras 
del durmiente al final del proceso de impregnación.  
Peralte. - Dimensión del durmiente que se mide en sentido transversal desde la base o cara de apoyo y 
la cara donde se colocarán los rieles. Grosor del durmiente.  
Placa multiclavo. - Lámina con clavos formados por la misma lámina que se fija en las cabezas o  extremos 
del durmiente para reducir su tendencia al rajado durante su secado.  
Preservación. - Proceso de aplicación de un producto tóxico a los hongos y a los insectos xilófagos 
que atacan la madera para aumentar su durabilidad.  Preservador. - Producto fung icida e insecticida que tiene además elevada capacidad residual, 
que impregnado a la madera aumenta su resistencia al biodeterioro.  
Pudrición. - Descomposición  de la madera  por la acción  de las enzimas  segregadas por hongos xilófagos.  
Punto de rechazo. - Punto en el que la madera ya no absorbe una cantidad apreciable de preservador, 
en un tiempo mínimo de 15 minutos, a la presión del tratamiento. Se conoce también como "repulsa".  
Rajadura. - Separación  transversal  de las fibras  de la madera  y que llega  a afectar todo el espesor 
o grosor  de la pieza. Se producen por los esfuerzos de contracción cuando se seca aceleradamente la madera.  
Rectitud. - Se dice cuando una pieza mantiene su eje longitudinal en un mismo plano, sin desviaciones.  
Retención. - Cantidad d e preservador activo que queda en la madera al término del 
proceso  de impregnación, se expresa en kilogramos de preservador por unidad de volumen de 
madera  impregnada  (kg/m3)  
Sazonado. - Término que se aplica para designar al secado parcial al que se somete  la madera con 
el propósito  de disminuir su contenido de humedad hasta el punto de 
saturación  de la fibra o a un nivel del 30% de contenido  de humedad.Secado  que 
involucra  solamente  la evaporación  del agua  que se ubica  en los lúmenes  o huecos  de las fibras.  
Taladro  de Pressler. - Aparato  tipo taladro  manual  diseñado  para obtener  un cilindro de madera mediante  un 
barreno hueco.  
Tonga. - Sinónimo de apilado o acomodo de la madera, con separaciones, para su proceso de secado al  aire 
libre 
Torcedura. - Desviación del eje longitudinal y del  eje transversal en una pieza de madera, por efecto 
del secado de una pieza con fibra inclinada.  
Zona "A". - Área del durmiente donde se apoyarán las placas de asiento de los rieles en la vía.  
5. Especificaciones  
5.1. Procedencia legal de la madera.  
Lo productores de durmientes deberán demostrar con documentación que la madera 
procede  aprovechamientos forestales legales  y autorizados conforme al Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo  Forestal Sustentable vigente.  
5.2. Dimensiones y características físicas.  
Los durmientes serán elaborados con madera proveniente de árboles vivos  y sanos. Pueden ser aserrados  o 
motoaserrados. Sus extremos o cabezas deberán formar un 
ángulo  recto  con el eje del durmiente  y las caras  superior  e inferiordeben  ser paralelas entre sí. Las variaciones 
permisibles a estas especificaciones se  indican en el inciso 5.4.  
Las tolerancias de las dimensiones de los durmientes indicados en el Anexo 1, según sea el uso o 
pedido,  deberán ajustarse a la s indicadas en el  Cuadro 1.  
Cuadro 1. Tolerancias para las dimensiones de los durmientes de madera  
Largo:  -25mm a + 75 mm ( -1" a +3")  
Ancho:  6 mm + 25 mm  (-1/4" + 1")  
Peralte:  6 mm + 25 mm  (-1/4" + 1")  
  
Se permite un máximo del 20% de los durmientes en cualquier lote dado,  se sección transversal  de 0,18m  x 
0,23m (7"  x 9"),pueden  ser aserrados  a 0,18m x 0,20m (7"  x 8") con aristas  vivas  en las áreas de soporte  del 
riel. 
Se permite fabricar durmientes de  otras medidas que  se requieran, bajo convenio específico entre 
el proveedor y el cliente, pero sus tolerancias deberán ajustarse también a las indicadas en el Cuadro  1. 
Ver Anexo 1.  
5.3. Especies de madera.  
El comprador debe especificar al proveedor la esp ecie de madera con la que se 
fabricarán  los durmientes,  para lo cual se consideran los  dos siguientes grupos, debiendo presentar la madera 
valores igual  o superiores  a los valores mínimos de las propiedades mecánicas indicados en el Cuadro 2.    
a.- Maderas  suaves ( Pinus  spp) 
b.- Maderas duras (encino ( Quercus  spp) y corrientes tropicales  
Cuadro 2. Valores mínimos de las propiedades mecánicas que deben superar las especies de 
maderas  utilizadas para la elaboración de durmientes (*)  
Grupo de  
Madera  Densidad básica (Po/  
Vv) Módulo de ruptura  Módulo de elasticidad  Dureza  
Janka  
Maderas suaves  420 kg/m3  422 kg/cm2  84,000 kg/cm2  290 kg  
Maderas  duras  570 kg/m3  760 kg/cm2  125,000 kg/cm2  546 kg  
(*)Condición seca a un 12% de contenido de humedad. Po= Peso anhidro; Vv= Volumen verde.  
5.4. Defectos permisibles y limitantes.  
Los durmientes deberán estar libres de cualquier defecto que pueda  reducir su resistencia y durabilidad;  no 
se permiten ni acep tan los durmientes que presenten defectos superiores a los límites permisibles en la  presente 
norma, mismos que se especifican  y delimitan  de acuerdo  al tipo de defecto  a continuación.  Serán  rechazados 
los durmientes que presenten defectos que rebasen los siguientes parámetros:  
5.4.1.  Galerías  de insectos.  
Se admiten durmientes que presenten algunas perforaciones  o galerías de insectos, 
siempre  y cuando  no estén  presentesinsectos  vivos  o daño  activo;  no se presenten en un área superior al 20% 
de la longitud del  durmiente y siempre que dichas galerías se ubiquen en madera correctamente preservada. 
Ver Figura 9  del Anexo II.  
5.4.2.  Nudos.  
No se aceptan durmientes que presenten en la zona A nudos,  cuyo diámetro sea mayor  a 1/3 del ancho  de la superficie  en la cual aparecen,  o varios  menores  que 
estén próximos en un área de 20cm2 y cuya suma  equivalgan a dicha dimensión.  Ver Figuras 2 y 3 del Anexo II.  
5.4.3.  Bolsas de resina.  
Se aplicará al mismo criterio que para los nudos. Ver Figura 1 Anexo II.  
5.4.4.  Acebolladuras.  
No se aceptan  durmientes  con acebolladura  de más de 150 mm de longitud  a partir del extremo 
del durmiente.  No se aceptan durmientes que presenten acebolladuras a menos de 25mm de la arista. Ver 
Figura  7 del Anexo II.  
5.4.5.  Grietas.  
No se permiten durmientes con grieta, que medidas en las caras tengan una profundidad mayor a 1/4 
del peralte del durmiente  y una longitud mayor a  1/2 del largo del durmiente. Ver Figura 10 del Anexo II.  
5.4.6.  Rajaduras.  
No se aceptan durmientes que presenten rajaduras iguales o mayores de 7 mm de ancho y/o 200 mm 
de longitud a partir del extremo.  Ver Figura 11 del Anexo II.  
5.4.7.  Astilladuras.  
Se aceptan astilladuras (desprendimiento de fibras) en los  durmientes, si éstas no reducen la 
sección  transversal del durmiente en más de 25mm (1"), equivalente a la evaluación aplicada para el defecto 
de Gema  (5.4.12.)  
5.4.8.  Hilo desviado.  
Las fibras no deben presentar una desviación  mayor de 10mm  por cada 100 mm de longitud paralela al 
eje del durmiente. Ver Figura 13 del Anexo II.  
5.4.9.  Deformaciones.  
  
No se aceptan durmientes con arqueadura o torcedura cuyas flechas de deformación sean superiores  a 25 
mm (1") respecto al largo del durmiente.  Ver Figuras 4 y 6 del Anexo II. Respecto a la encorvadura, se  admite 
una flecha máxima de 38mm (1 ½"). Ver Figura 5 del Anexo II.  
5.4.10.  Presencia de corteza.  No se admite  corteza  en los durmientes,  a excepción  de la que pueda  rodear  los nudos muertos  presentes.  
5.4.11.  Pudrición.  
No se admite ninguna pudrición en los durmientes. Ver Figura 12 Anexo II.  
5.4.12.  Gema  
Para durmientes de 0,18m x 0,20m x. 2,44 m (7"  x 8" x 8") de madera de enci no y corrientes tropicales, 
no se permite  gema en la  zona "A" y se  permite  una gema hasta de 25 mm (1 ") de ancho fuera de la zona 
"A". Ver Figura 8 del Anexo II.  
Para  durmientes  de 0,18m  x 0,20m  x 2,59 m (7" x 9" x 8'6"),  o de mayores  dimensiones, se perm ite gema  de 
hasta 25 mm (1 ").  
5.5. Contenido de humedad de la madera antes de la impregnación.  
Antes del proceso de impregnación los durmientes deben someterse a un proceso de secado 
parcial,  proceso conocido como sazonado, que disminuya su contenido de humedad hasta un nivel máximo de 
30% para el caso de durmientes de madera de pino; para los durmientes  de maderas duras se  permite que 
el contenido de humedad de la madera sea del 40% o menor.  
Se deberá cuidar que el proceso de secado no afecte la calidad de los durmientes; no se deben 
generar  grietas, rajaduras o deformaciones que  rebasen los límites establecidos en esta norma.  
Para el cumplimiento de los límites establecidos del contenido de hu medad antes de 
su impregnación,  la selección  del plande  muestreo  será conforme  lo establecido  en las normas mexicanas NMX -
Z-12/1-1987,  NMX -Z-12/2-1987 y NMX -Z-12/3-1987. En 
caso  de obtener  muestras  con el taladro  de Pressler,  los barrenos  realizados  se deb en tapar con taquetes de 
madera; dichas muestras se deben extraer a una distancia a un  tercio de distancia de los extremos de los 
durmientes.  
Para la medición el contenido de humedad de la madera por el método de pesadas se debe seguir 
las indicaciones de la norma mexicana NMX -C-443-0NNCCE -2006,  Industria  de la Construcción -Madera -
Contenido  de Humedad de la  Madera -Métodos de Prueba.  
5.6. Proceso de impregnación.  
5.6.1.  Preservador a impregnar.  
La impregnación de los durmientes debe realizarse con creosota al 100%, permitiéndose también 
mezclas  de creosota con combustóleo hasta en una proporción de 50% de creosota como mínimo. 
Dicha  composición  será especificada por el comprador de los durmientes . 
5.6.2.  Maquinado previo.  
En los durmientes de madera de encino y de maderas de especies duras corrientes tropicales que  requieran 
ser entallados, barrenados o incisionados, deberán hacerse estas operaciones antes del proceso 
de impregnación.  
5.6.3.  Métod o de impregnación.  
La impregnación  de durmientes  será por procesos vacío -presión por medio de autoclaves o retortas. 
La temperatura de la creosota al momento de la impregnación y la presión aplicada durante el proceso 
de inyección deben corresponder a los rangos aceptables según el proceso de autoclave para su producción.  
5.6.4.  Retención mínima.  
La retención mínima del preservador en el durmiente debe ser, para maderas de pino, de 128 kg/m3; 
para maderas duras de encino y  corrientes tropicales debe ser de 112 kg/m3. En el caso de durmientes 
de maderas duras refractarias se permite dar por terminada la etapa de inyección a presión aplicando el 
criterio  de repulsa.  
La retención final obtenida debe evaluarse aplicando el proc edimiento establecido en la norma 
mexicana  NMX -C-410-0NNCCE -2000,  Industria de la Construcción -Vivienda de Madera -Retención y 
Penetración de  Sustancias Preservadoras en Madera -Métodos de prueba.  
5.6.5.  Penetración mínima.  
  
La penetración mínima en albura,  para madera de pino, debe ser  total para durmiente que presente hasta  25 
mm y del 85% del espesor de la albura  para durmientes con mayor proporción de esta medida  a partir de la  cara hacia el centro del durmiente.La penetración mínima en albura para mader a de encino y de maderas de  especies 
corrientes tropicales debe ser deligualmente total o del 65 % del espesor de la albura en iguales  condiciones.  
La evaluación de la penetración de la creosota se hará visualmente identificando la profundidad 
alcanzada  por la creosota en el gusanillo extraído con el taladro, tomando de cada carga 20 muestras, una 
por durmiente, practicados los barrenos en el centro del durmiente por la parte de la albura. Para verificar 
la proporción de albura no impregnada  en el gusanillo  se aplicaráel  indicador  denominado  Anisidina o  Bencidina, 
como lo establece la NMX -C-410-0NNCCE -2000,  Industria de la Construcción -Vivienda de  Madera -Retención 
y Penetración de Sustancias Preservadoras en Madera -Métodos de prueba.  
Todos los barrenos reali zados para determinar la penetración deberán ser sellados de inmediato por 
el proveedor, con taquetes preservados.  
Nota. Para fines prácticos los durmientes de cualquier carga deberán ser de la misma especie de 
madera,  escuadría y contenido de humedad. Los  durmientes impregnados 
que no cumplan  con las especificaciones  de retención  y penetraciónestablecidas  en 
la presente  norma  pueden  ser reimpregnados  por una segunda  y única  vez; si después de la segunda 
impregnación no cumplen con esta regla entonces serán  rechazados.  
6. Acceso a la planta  
Salvo convenio previo entre participantes de la transacción determinarán, el acceso y medidas de  seguridad 
de la planta de durmientes durante el tiempo que dure la 
transacción,  con objeto  de supervisar  el proceso,  presenciar  las pruebas  de laboratorio de control de calidad, 
personal para tomar las muestras  con el  taladro Pressler, así como las bitácoras de registro de control del 
proceso de impregnación u hojas de carga  para su verificación.  
7. Inspección y criterio s de aceptación  
Salvo convenio previo entre participantes de la transacción determinaran, el lugar, apilado y disposición 
de personal, para la inspección de los durmientes antes de su carga a los medios de transporte.  
Para la selección del plan de muestreo  de inspección  será conforme lo establecido en las normas  mexicanas 
NMX -Z-12/1-1987, NMX -Z-12/2-1987 y NMX -Z-12/3-1987.  
8. Marcado del durmiente  
A todos los durmientes se les debe realizar una marca  en la cara de mayor proporción de albura y al  centro 
del durmiente, o en un extremo del durmiente cuando no lleve 
placa  antirrajadura,  a una profundidad  que no afecte  la capa  de maderaimpregnada ni su resistencia, con la 
siguiente información: La fecha de  impregnación indicada con las dos últimas cifras del año,  las siglas o el 
logotipo de la compañía fabricante y la  planta de impregnación,  con un tamaño de letras de  30 mm mínimo de 
altura, cuando sea marca a martillo.  Dicha información se realizará por  el método de golpe, mediante 
pirograbado,  o conclavo  fechado r que cubra  todas  las características.  La marca puede ir también en las placas 
multiclavo, con un tamaño de letras de  5mm mínimo.  
9. Embarque  
Los durmientes que cumplan con la presente Norma  Oficial Mexicana, deben ser embarcados a los  lugares 
indicados y evitando que sufran daños durante su traslado, de acuerdo con lo convenido entre  los participantes 
de la transacción.  
10. Documentación  que debe respaldar el embarque  
Salvo convenio previo  entre los participantes de la transacción deter minaran, la documentación que 
debe  contener un embarque como podría ser a manera enunciativa mas no limitativa hoja de carga, el certificado 
de control de calidad practicado por su laboratorio y la documentación que ampare la legal procedencia de 
la madera  de los durmientes de cada carga o embarque.  
11. Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC)  
11.1 Objetivo.  
Establecer los valores mínimos de las propiedades  físicomecánicas, requisitos de impregnación, 
defectos  permisibles y límites que deben cump lir los durmientes de madera, además de otras 
disposiciones  establecidas en esta norma, a seguir por las dependencias competentes, organismos de 
certificación,  personas aprobadas, personas acreditadas, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y 
unidades de  verificación, aprobados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su 
Reglamento.  
  11.2 Referencias.  
Para la correcta aplicación de este PEC, es necesario consultar los siguientes documentos vigentes:  
LFMN. - Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
RLFMN. - Reglamento  de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
11.3 Definiciones.  
Para los efectos de este PEC, se entenderá por:  
11.3.1  Acreditación. - El acto por el  cual una entidad de acreditación re conoce la competencia técnica 
y confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de los laboratorios 
de calibración y de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad.  
11.3.2  Aprobación. - El acto por el c ual la dependencia competente reconoce la capacidad técnica 
y confiabilidad de las Unidades de Verificación, de los Laboratorios de Prueba, de los Organismos 
de Certificación y de los Laboratorios de Calibración que se requieran para llevar a cabo la evaluación de 
la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas.  
11.3.3  Autoridad competente. - La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de 
la Agencia  Reguladora del Transporte Ferroviario.  
11.3.4  ARTF. - Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.  
11.3.5  Dictamen de Verificación. - Documento que emite y firma bajo su 
responsabilidad  la Unidad  de Verificación,  por mediodel  cual hace  constar  el grado 
de cumplimiento  con respecto  a las disposiciones  técnicas  establecidas  en las Normas Oficiales Mexicanas, de 
conformidad con el artículos 84 ,85, 86 y 87 de  la LFMN.  
11.3.6  Entidad  de Acreditación. - Las dependencias  integradas  de conformidad  con lo establecido en 
el Artículo 69 de la LFMN.  
11.3.7  Evaluación de la Conformidad. - La determinación del grado de cumplimiento con las normas  oficiales 
mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras  especificaciones, 
prescripciones o características. Comprende entre otros, los procedimientos de muestreo,  prueba, calibración, 
certificación y verificación.  
11.3.8  NOM. - Norma Oficial Mexicana.  
11.3.9  Personas acreditadas. - Los organismos de certificación , laboratorios de prueba, laboratorios 
de calibración y unidades de verificación reconocidos por una entidad de acreditación para la evaluación de 
la conformidad.  
11.3.10  Personas aprobadas. - Aquellas que cuentan con la aprobación de la Dependencia  compete nte, para 
evaluar laconformidad de Normas Oficiales Mexicanas, en términos del artículo 70 de la LFMN.  
11.3.11  Pruebas de tipo. - Las aplicables al análisis y medición del cumplimiento de los 
parámetros  establecidos en esta NOM.  
11.3.12  Secretaría. - Secreta ría de Comunicaciones y Transportes (SCT).  
11.3.13  Unidad  de Verificación (UV). - la persona física o moral que realiza actos de verificación.  
11.3.14  Usuarios. - Las entidades  o personas  mencionadas  en el Campo  de aplicación de esta Norma.  
11.3.15  Verificac ión.- la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas 
de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un 
momento  determinado.  
11.4 Disposiciones generales.  
11.4.1  Los usuarios podrán solicitar la evaluación de la conformidad con la Norma Oficial Mexicana (NOM),  a 
la dependencia competente, o las personas aprobadas y acreditadas, cuando se requiera dar cumplimiento  a 
las disposiciones legales o para otros fines de su  propio interés.  
Las visitas de verificación solicitadas por los usuarios a la  dependencia competente 
para la evaluación  de la conformidadrespecto  de la NOM  se efectuarán  por el 
personal  de dependencia  debidamente  autorizado  o mediante  el auxilio  de unidad es 
de verificación  acreditadas  y aprobadas  que sean  comisionadas  específicamente  por la autoridad respectiva, 
conforme a un programa de verificaciones previamente elaborado  por la misma.  
  La dependencia competente podrá realizar visitas de verificación co n el objeto de vigilar el cumplimiento  de 
esta NOM y demás disposiciones aplicables.  
11.4.2  El presente procedimiento de Evaluación de la Conformidad es aplicable a  los durmientes 
de madera  impregnados para el sistema de transporte ferroviario mexicano.  
11.4.3  La autoridad competente resolverá controversias en la interpretación de este PEC.  
11.5 Procedimiento.  
11.5.1  Se llevará  a cabo  a través  de la verificación  de las propiedades  físico -mecánicas, 
defectos  permisibles, impregnación y marcado  de los durmientes  de madera, para el sistema de transporte 
ferroviario  mexicano, y se realizará por la Secretaría a través de la Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario  (ARTF), unidades de verificación, organismos de certificación,laboratorios de pru ebas o calibración, 
personas  aprobadas y acreditadas, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
su Reglamento.  
La visita de verificación será en el momento  programado,  en la cual se constatara que se cumplan 
los requisitos y espe cificaciones establecidos en esta  NOM. Así como lo dispuesto en la Ley Federal 
Sobre  Metrología y Normalización  y su Reglamento.  
11.5.2  Evaluación de la conformidad a petición de parte.  
11.5.2.1  De toda visita de verificación se levantará acta circunstanci ada en la que se 
hará constar  conforme  a la LFMN  y sureglamento,  cuando  en una visita  de verificación se encuentren 
incumplimientos a  esta NOM, se asentará este hecho en el acta circunstanciada y se notificará al usuario para 
que proceda a  efectuar las correcciones.  
Los usuarios podrán formular observaciones en la visita de verificación y ofrecer pruebas al momento o 
por escrito dentro del término de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya levantado el 
acta circunstanciad a. 
En su caso y una vez que la Secretaría haya dado respuesta a las observaciones, pruebas 
e informes  técnicos presentadas por el usuario; dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles contados a 
partir de la  recepción de dicha respuesta, el usuario defi nirá el plazo necesario para efectuar las correcciones 
que correspondan, que en todo caso no podrá ser mayor a 10 días hábiles, salvo pacto en contrario.  
Una vez analizadas las observaciones, pruebas e informes técnicos presentados por los usuarios 
la Secretaría emitirá un dictamen en un plazo no mayor de 10 días hábiles.  
La Secretaría elaborará un dictamen de verificación que deberá apoyarse en actas circunstanciadas 
e informes técnicos en los cuales se indiquen los detalles, las 
circunstancias  y los resul tados  de las pruebas.  Se entregará  al usuario,  original  y copia del dictamen de 
verificación  debiendo el usuario firmar de recibido en el  original.  
11.6 Evaluación de conformidad de seguimiento.  
Una vez que se haya ejecutado las acciones correctivas, el us uario podrá solicitar una 
nueva  visita  de verificación,  para sucomprobación,  la cual se realizará  de conformidad con lo expuesto en el 
numeral 11.5.1.  
12. Vigilancia  
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Agencia Reguladora del 
Transporte  Ferroviario,  es la autoridad responsable  para vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial 
Mexicana.  
13. Sanción  
El incumplimiento a las disposicion es contenidas en la presente Norma será sancionado por la Secretaría  de 
Comunicaciones y Transporte conforme a lo establecido en los artículos 59 de la Ley Reglamentaria del  Servicio 
Ferroviario y demás ordenamientos que resulten aplicables, sin perjuicio de las que impongan 
otras  dependencias del Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones o de la responsabilidad civil o 
penal  que resulte.  
14. Bibliografía  
AMERICAN  WOOD PROTECTION  ASSOCIATION.  2011. T1 -11. Use Category 
System:  Processing  and Treatment  Standard.AWPA  Book  of Standards. Birmingham, Al. EEUU. 582.  
AMERICAN  WOOD -PRESERVERS' ASSOCIATION  1999. Standard  C31-98. Lumber Used  Out 
of Contact  with the Groundand Continuously protected from  Liquid  Water.  Book of Standards. Granbury 
EEUU.  114 -115 pp. 
A.R.E.M.A, Manual de AREMA. s/f. Asociación Americana de Ingeniería Ferroviaria y Mantenimiento de  Vía, 
Parte Durmientes de Madera.  COPANT 1977. Anteproyecto de norma panamericana 30:2 -003-1977. Madera preservada Clasificación 
y requisitos. Comisión Panamericana de Normalización. Buenos Aires. 5 p.  
  
INSTITUTO NACIONAL  DE INVESTIGACIONES Y NORMALIZACIÓN, CHILE. 1977. Norma Chilena  Oficial 
NCh819.0f77. Madera Preservada. Clasificación y Requisitos. Santiago, Chile. 10 p.  
FUENTES SA LINAS, MARIO. 1998. Propiedades tecnológicas de las maderas mexicanas de importancia  en 
la construcción. Revista Chapingo, Serie Ciencias Forestales y del Ambiente. 4(1):221 -229. 
JUNAC. 1999. Manual del Grupo Andino para la Preservación de Maderas. Junta del Acuerdo de  Cartagena. 
Lima. s/p.  
15. Concordancia con normas internacionales  
Esta Norma Oficial Mexicana, no concuerda con otras normas internacionales.  
16. Vigencia  
El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 60 días naturales, des pués de la fecha  de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A su entrada en vigor, se cancela la Norma Oficial  Mexicana 
NOM -056-SCT2 -2000,  "Para durmientes de madera", publicada en el Diario Oficial de la Federación  en fecha 2 
de mayo de  2001 . 
17. Transitorios  
Primero. - El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 60 días naturales, después de  la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
Segundo. - Con la entrada en vigor del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se cancela la 
Norma  Oficial Mexicana NOM -056-SCT2 -2000,  "Para durmientes de madera", publicada en el Diario Oficial de 
la Federación en fecha 2 de mayo de2001.  
Tercero. - De conformida d con el artículo Segundo Transitorio del DECRETO por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario publicado en el Diario  Oficial 
de la Federación el 26 de enero de 2015, la Secretaría, a través de la Dirección General de 
Transporte  Ferroviario y Multimodal, aplicará la evaluación de la conformidad de la presente Norma hasta en 
tanto la  Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario sea creada y entre en funciones.  
ANEXO I  
Dimensiones permisibles de los durmientes de madera.  
Dimensiones en metros  Dimensiones en pulgadas y  pies 
Grueso  Ancho  Largo  Grueso  
(pulgadas)  Ancho  (pulgadas)  Largo  (pies)  
0,18 0,20 2,44 7 8 8' 
0,18 0,23 2,59 7 9 8'6" 
0,18 0,23 2,74 7 9 9' 
0,18 0,23 2,90 7 9 9'6" 
0,18 0,23 3,05 7 9 10' 
0,18 0,23 3,20 7 9 10'6"  
0,18 0,23 3,35 7 9 11 ' 
0,18 0,23 3,50 7 9 11'6"  
0,18 0,23 3,66 7 9 12' 
0,18 0,25 3,81 7 10 12'6"  
0,18 0,25 3,96 7 10 13' 
0,18 0,25 4,11 7 10 13'6"  
0,18 0,25 4,27 7 10 14' 
0,18 0,23 4,42 7 9 14'6"  
0,18 0,23 4,57 7 9 15" 
0,18 0,23 4,72 7 9 15'6"  0,18 0,23 4,88 7 9 16' 
0,18 0,23 5,03 7 9 16'6"  
0,20 0,20 2,74 8 8 9' 
0,20 0,23 2,74 8 9 9' 
0,25 0,25 3,05 10 10 10' 
0,25 0,25 4,88 10 10 16' 
0,30 0,30 3,66 12 12 12' 
0,30 0,30 4,88 12 12 16' 
0,30 0,36 4,88 12 14 16' 
0,36 0,36 4,27 14 14 14' 
0,36 0,36 4,88 14 14 16' 
  
ANEXO II  
Ejemplos de referencia de algunos posibles defectos en durmientes de madera.  
Figura 1. Bolsa de resina  
 
Figura 2. Nudo vivo  
 
Figura 3. Nudo muerto  
  
 
Figura 4.  Arqueadura  
 
Figura 5. Encorvadura  
  
 
Figura 6. Torcedura  
 
  
Figura 7. Acebolladuras  
 
Figura 8. Gema  
 
Figura 9. Galerías de insectos  
  
 
Figura 10. Grietas  
 
Figura 11. Rajaduras  
 
Figura 12. Pudrición.  
  
 
Figura 13. Hilo desviado o inclinado  
 
ANEXO III  
Nombres científicos y nombres comunes de algunas maderas mexicanas que cumplen con el parámetro  de 
Densidad básica establecida en el Cua dro 2.  
Maderas suaves  
Especie  Nombre común  Densidad Básica  (Po/Vv) (g/  
cm3)  
Pinus ayacahuite  ayacahuite  0.42 
Pinus coulteri  pino 0.42 
Pinus douglasiana  pino 0.42 
Pinus lawsoni  pino 0.47 
Pinus leiophilla  pino chino  0.46 
Pinus michoacana V. cornuta  ocote  0.45 
Pinus patula  pino colorado  0.50 
Pinus ponderosa  pino 0.38 
Pinus pseudostrobus  pino 0.54 
Pinus teocote  pino 0.51 
  
Maderas duras  
Especie  Nombre común  Densidad Básica  (Po/Vv) (g/  
cm3)  
Ampelocera hottei  luin 0.64 
Andira inermis  totalote  0.63 
Aspidosperma megalocarpon  bayo  0.80 
Astronium graveolens  jobillo  0.73 
Brosimum alicastrum  ramón  0.63 
Bucida buceras  pukté  0.85 
Cordia dodecandra  siricote  0.89 
Dialium guianense  guapaque  0.78 
Dipholis stevensonii  guaité  0.97 
Licania platypus  cabeza de mico  0.62 
Lonchocarpus castilloi  machiche  0.67 
Lonchocarpus hondurensis  palo gusano  0.73 
Lysiloma bahamensis  t'zalam  0.63 
Maclura tintoria  mora  0.71 
Manilkara  zapota  chicozapote  0.86 
Mirandaceltis monoica  chicharra  0.69 
Misanteca pekii  pimientillo  0.65 
Mosquitoxylum jamaicense  pujulté  0.58 
Piscidia communis  jabín  0.68 
Pithocelobium arboreum  frijolillo  0.70 
Platymisium yucatanum  granadillo  0.61 
Pouteria campechiana  k'aniste  0.73 
Pseudolmedia oxyphyllaria  mamba  0.73 
Quercus acatenanquensis  encino  0.66 
Quercus alba  encino  0.60 
Quercus anglohondurensis  chiquinib  0.86 
Quercus convallata  encino  0.71 
Quercus crassifolia  encino  0.67 
Quercus ochroetes  encino  0.67 
Quercus rugosa  encino  0.60 
Quercus skinnerii  encino  0.82 
Swarzia cubensis  corazón azul  1.05 
Swettia panamensis  chakt'e  0.87 
Talauma mexicana  jolmashté  0.55 
Talisia olivaeformis  guaya  0.84 Terminalia amazonia  canshan  0.62 
Vatairea lundellii  amargoso  0.56 
Vitex gaumeri  ya'axnik  0.66 
Zwelania guidonia  trementino  0.70 
  
Nota 1: Po= Peso anhidro de la madera, en gramos; Vv= Volumen verde de la madera, en 
centímetros  cúbicos.  
Nota 2: Esta lista no incluye a todas las maderas que se pueden aprovechar para durmientes, sólo es 
de referencia.  Se podrán utilizar otras especies d e maderas, siempre y cuando cumplan con los valores 
mínimos  de densidad básica y resistencia mecánica establecidos en esta norma.  (Cuadro 2).